(54) 



abord fort extraordinaire; la chose parat plus naturelle quand on consi- 

 dre que la vapeur forme une temprature de quelques degrs au-dessus 

 de 100 degrs est ensuite leve, et sans addition d'eau, la temprature 

 de 200 ou i5o degrs, et qu'alors n'tant plus sature elle peut, au contraire, 

 dissoudre encore une grande quantit d'eau et absorber celle que le bois 

 abandonne par suite de la haute temprature laquelle il est lev. Ce pro- 

 cd de dessiccation prsente des caractres particuliers et curieux. 



J'ai prpar des brins de bois de diverses essences, chne, frne, 

 orme, noyer et sapin, de o m ,oi d'quarrissage et de o m ,20 de longueur, et 

 les ai soumis un courant de vapeur qui avait t form la tension de 

 ^atmosphre, et avait ensuite t leve la temprature de 125 ou i5o, 

 175, 200, 225, 25o degrs. Les chantillons de bois ayant t pess et 

 exposs pendant deux heures l'une de ces tempratures, je les a renferms 

 dans des vases bien bouchs; aprs le refroidissement, je les ai pess de 

 nouveau: la diffrence des poids m'a donn la perte provenant de la dessic- 

 cation. Voici les principaux rsultats que j'ai obtenus. 



> Les pertes s'accroissent constamment avec les tempratures; mais, 

 galit de temprature, la perte varie suivant l'essence du bois: ainsi, 

 pour l'orme et pour le chne, elle est d'environ \ de son poids , la temp- 

 rature de 175 degrs, et de moiti de ce poids celle de 25o degrs; pour 

 le frne et le noyer, elle est de -g- 1 75 degrs, et de \ 25o degrs ; pour le 

 sapin, elle est respectivement de | et de \. 



Jusqu' 175 degrs, les bois conservent leur couleur primitive; entre 

 1 75 et 200 degrs, la couleur du bois prouve un lger changement; partir 

 de l , la teinte va en brunissant, et 25o degrs celle du bois de chne est 

 dj noire. 



Ce changement de couleur indique la formation d'une certaine quan- 

 tit de goudron dans la masse du bois, qui parat devoir tre un moyen 

 efficace de conservation. 



Un rsultat trs-remarquable de cette dessiccation, c'est l'augmentation 

 de rsistance la rupture , malgr la rduction notable de 1 equarrissage; elle 

 a t dtermine pour les divers degrs de temprature. Il y a une tempra- 

 ture laquelle correspond le maximum de rsistance; elle est entre 1 5o et 1 75 

 degrs pour le bois d'orme, et entre 125 et i5o degrs pour les autres bois. 

 L'accroissement de rsistance est de -| pour le frne, de f pour le chne, de 

 prs de \ pour le noyer, de f pour le sapin, et de plus de ^ pour l'orme. 

 L'ordre de classement des bois, sous le rapport de la rsistance, est aussi 

 .chang suivant la temprature. 



